über die Carburete des Eisens. 55 



Eisens mit der Kohle im Stahl, den Grund für die ganz veränderten Härle- 

 verhältnisse der langsam und der plötzlich erkalteten Metallverbindimg zu 

 ermitteln. So grofse Gegensätze von "Weichheit und Härte, wie sie der 

 nicht gehärtete und der gehärtete Stahl darbieten, lassen sich nur durch eine 

 gänzliche Veränderung seines Gefüges erklären. Die Vermuthung, dafs der 

 Verbindungszustand der Bestandlheile in dem gehärteten und in dem nicht- 

 gehärteten Stahl ein sehr verschiedener sein müsse, erhält dadurch eine 

 grofse Wahrscheinlichkeit, dafs sich eine solche Verschiedenartigkeit des 

 Verbinduneszustandes des Eisens mit der Kohle bei dem Eisencarburet mit 

 gröfserem Kohlegehalt, nämlich bei dem Roheisen, mit aller Evidenz nach- 

 weisen läfst. 



So lange man Roheisen kennt, hat man die weifse und die dunkle Art 

 unterschieden. Beide Körper sind in ihren physikalischen Eigenschaften 

 zu sehr verschieden, als dafs man den Unterschied in der Farbe, in der 

 Härte, in der Festigkeit und Sprödigkeit hätte übersehen können. Dazu 

 kommt das ganz verschiedene Verhalten in der Schmelzhitze, indem das 

 graue Roheisen einen ungleich höheren Grad der Temperatur zum Schmel- 

 zen erfordert, als das weifse und fast plötzlich aus dem stari'en in den dünn- 

 flüssigen Zustand übergeht, wogegen das weifse Roheisen bei geringeren Gra- 

 den der Temperatur zuerst eine weiche, dann eine breiartige Masse bildet, 

 ehe der Zustand der Flüssigkeit eintritt. Ehe man die zuverlässigeren Me- 

 thoden der Ti-ennung der Kohle von dem Eisen kennen gelernt hatte, glaubte 

 man den Grund des ganz verschiedenen Verhaltens des weifsen tmd des 

 grauen Roheisens in dem gröfseren Kohlegehalt des letztern gefunden zu 

 haben, denn beim Auflösen desselben in Säuren blieb in der That ungleich 

 mehr Kohle zurück als von dem weifsen Roheisen, bei ganz gleicher Be- 

 handlung, erhalten ward . Jetzt weifs man, dafs jene Voraussetzung unrich- 

 tig war und dafs die Eigenschaften des Roheisens nicht blofs von der Grofse 

 des Kohlegehalts, sondern weit mehr noch von dem Verbindungszustande 

 der Kohle mit dem Eisen abhängig sind. Das graue Roheisen läfst sich 

 durch plötzliches Erstarren nach erfolgtem Schmelzen in weifses, das weifse 

 durch hochgesteigerte Hitze nach dem Schmelzen und durch absichtlich ver- 

 zögei'tes Erstarren, in graues Roheisen umändern, ohne dafs das Mischungs- 

 verhältnifs zwischen Eisen inid Kohle verändert wird. Jedem grauen Roh- 

 eisen entspricht ein weifses mit ganz gleichem Kohlegehalt imd das ganz 



